(7) 

 faut y remdier en plongeant la lame de platine dans de l'acide nitrique , 

 pour dcaper sa surface, ou en cherchant dans le couple voltaque la cause 

 du ralentissement du dgagement d'hydrogne. Ce ralentissement peut pro- 

 venir de diverses causes : de ce que l'endosmose a introduit du| protoxyde 

 de plomb dans le bocal d'eau acidule , d'o est rsult du nitrate de plomb 

 qui est dcompos, ou bien de ce que le courant a diminu d'intensit. J'ai 

 voulu voir jusqu' quel point il tait possible de dposer du peroxyde de 

 plomb sur un canon de pistolet dont la surface avait t dcape la lime et 

 la ponce. Les rsultats ont t aussi satisfaisants qu'il tait permis de l'es- 

 prer: la surface du canon a pris, sous la peau et le rouge d'Angleterre, 

 l'clat de la lame de fer. L'exprience prouvera bientt si des canons d'armes 

 feu et autres objets en fer d'un usage habituel peuvent tre prservs par 

 ce moyen pendant longtemps. 



On a vu plus haut que la surface du fer prenait un aspect noir. Si l'action 

 dure peu de temps, la couleur du prcipit est jaune d'ocre, couleur qui se 

 fonce de plus en plus , et laquelle on peut donner un autre ton , comme on 

 le verra plus loin. Quelquefois, avec le cuivre, peu d'instants aprs l'immer- 

 sion, la surface prsente des teintes irises dues de minces dpts, et dont 

 la bijouterie pourra peut-tre tirer parti.* Passons aux dpts de peroxyde 

 de fer sur les objets en fer, en acier. 



Le moyen le plus simple de prparer la dissolution ammoniacale de fer, 

 qui doit tre aussi place dans un appareil semblable celui qui a t dcrit 

 prcdemment, est de faire chaud une dissolution de protosulfate de fer, 

 de la placer, afin de lui enlever l'air qu'elle renferme, sous une cloche dans 

 laquelle on a fait le vide, et de la conserver ensuite dans un bocal ferm 

 l'meri. On verse une certaine quantit de cette dissolution dans le cylindre 

 de porcelaine , et l'on verse dedans de l'ammoniaque galement prive d'air, 

 en quantit un peu plus que suffisante pour dissoudre le protoxyde de fer. 

 On plonge de suite dedans la pice recouvrir, qui est mise en communi- 

 cation avec le ple positif du couple; l'on agite avec un tube la dissolution 

 et l'on ferme le cylindre pour le soustraire l'action de l'oxygne de l'air, 

 qui tendrait faire passer le protoxyde l'tat de peroxyde. Malgr toutes 

 ces prcautions, il se dpose toujours de l'oxyde vert qu'il est impossible 

 d'viter. Ds que le circuit est ferm, il y a dgagement d'hydrogne sur la 

 lame de platine, et l'oxygne, en se rendant sur la pice dans la solution 

 ammoniacale, peroxyde le fer, qui se dpose avec adhrence par le mme 

 motif que celui qui dtermine le dpt du peroxyde de plomb sur la lame de 

 cuivre, c'est--dire parce que le protoxyde de fer, jouant le rle d'acide par 



